168 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



procedimiento Redeman y Tilford utiliza una mezcla de gücerina 

 y de amoníaco y pretende transformar el acero dulce en acero duro 

 superficialmente por una especie de cementación dejando dulce el 

 metal interior. 



Materias grasas sólidas, grasas, sebo, etc. — Es el ba- 

 ño de aceite, utilizando además, el calor latente de fusión de los 

 cuerpos grasos. 



Aceite. — El calor específico del aceite es débil y el temple bas- 

 tante dulce. Puede ser que la alteración del aceite en la superficie 

 de la pieza la proteja con una capa delgada, poco conductora. 

 Para las piezas grandes, el temple al aceile determina enfriamien- 

 tos desiguales á consecuencia de la poca conductibilidad del baño. 

 Por esto resultan piezas poco homogéneas y con tensiones internas. 



Baños metálicos (Plomo ó plomo-estaño). — El baño metá- 

 lico cuyo punto de fusión puede graduarse á voluntad y por consi- 

 guiente su poder de temple, tiene también la ventaja de tener una 

 gran conductibilidad, loque uniforma el temple y puede ser man- 

 tenido á una temperatura constante por la agregación de lingotes 

 del metal fusible, del cual se utiliza así el calor latente de fusión. 



El temple al plomo, aplicado á las piezas grandes, tales comolos 

 blindajes, tiene sobre los otros temples varias ventajas que lo ha- 

 cen superior á ellos. 



Da un metal homogéneo exento de hoquedades y parece obrar 

 como una forjadura, hasta el punto que los blindajes fundidos y 

 templados al plomo han sido reconocidos como de saficiente calidad 



El temple de los aceros á temperatura conveniente en un baño 

 de plomo, de 4 á 5 veces su peso, aumenta notablemente la resis- 

 tencia de tracción y de hoquedades sin disminuir mucho su alar- 

 gamiento, desarrolla un grano más fino y más regular. Se ha reco- 

 nocido que, para los aceros que contienen más de 0,4 por ciento de 

 carbono la resistencia de rotura aumenta en 20 á 15 por ciento y 

 el límite de elasticidad en 20 ó 30 por ciento. 



Se hace uso de los baños siguientes para piezas chicas: 



